TECHNICAL INFORMATION
初版： 2021/7/5
改定：

アクアスDRY
トヨタ ３Ｕ９（エモーショナルレッドⅢ） ブロック塗装
№工程

作業内容

ポイント

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆EDｼｰﾗｰ Plus（新品電着ﾊﾟｰﾂの場合）◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ C◆ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ
ﾊﾞﾝﾊﾟｰを補修する場合、ＰＰ素地が露出している箇所はｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲﾏｰｴｺ（※）を塗装し、ﾌﾟﾗｻﾌ類は各種PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様とする◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う。（推奨LS③）※ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌはｸﾞﾚｰを塗装

下地処理

ﾌﾟﾗｻﾌ・旧塗膜

P800～1000◆ ﾌﾟﾗｻﾌ・旧塗膜部はP800～1000
ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨する。

脱脂作業

溶剤系脱脂剤
水系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽ
ｵﾌNEWの順に脱脂する。

調合重量比◆第1ﾍﾞｰｽ
100
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
50
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ
重量比◆第2ﾍﾞｰｽ
100AXUZ DRY ｶﾗｰｸﾘﾔｰ
50
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰは、ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

123

4第1ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第1ﾍﾞｰｽ塗装
5

塗装回数 3～4回

1回目
ｳｴｯﾄｺｰﾄ
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ
最後にｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄを行う
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ35～45%隠蔽～100%隠蔽※ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌを塗装する場合はﾋﾟｭｱWSﾊﾞﾝﾊﾟｰﾌﾟﾗｲﾏｰを塗装

調色品をよく撹拌してから左記比率で調合し、十分に撹拌を行う。

◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を取り除く。
◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。

23℃×15分以上

6第2ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第2ﾍﾞｰｽ塗装
塗装回数 3～4回
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
20～30%着色
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ～100%着色◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ ｶﾞﾝｽﾋﾟｰﾄﾞを速めにし、通常よりもﾊﾟﾀｰﾝ重ねを多く塗装する。
◆ 色の濃さを塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
※ 塗り重ねにより色相が変化し易い塗色のため、色相に注意して塗装すること。

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならないよう十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞをとる。

78

23℃×15分以上ｸﾘﾔｰ塗装

9※ 調合は各ｸﾘﾔｰの仕様による。
※ 極端な一度の厚塗りは避けること。

推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ◆ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ◆ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ
ｾﾙﾌﾘｽﾄｱﾘﾝｸﾞｺｰﾄ対応車種推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺPlus
ｸﾘﾔｰ塗装各種ｸﾘﾔｰの塗装仕様書参照
ﾊﾞﾝﾊﾟｰへの塗装は各ﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様に準ずる

乾燥10

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
強制乾燥◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ◆ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺPlus◆ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

23℃×10～20分
60℃×13分以上60℃×13分以上
60℃×30分以上
60℃×20分以上
60℃×60分以上◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKAﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ。

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

スプレーガン設定

SATA jet 5500B 1.2W

◆ 第1ﾍﾞｰｽ塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
0.14-0.15MPa

吐出量1・3/4-2回転開き

ｶﾞﾝ距離
15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5◆ 第2ﾍﾞｰｽ塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
0.14-0.15MPa

吐出量1・3/4-2回転開き

ｶﾞﾝ距離15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね5/611

TECHNICAL INFORMATION
初版： 2021/7/5
改定：

アクアスDRY
トヨタ ３Ｕ９（エモーショナルレッドⅢ） ボカシ塗装№

工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

1

下地処理
2

作業内容

ポイント

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ C◆ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ
ﾊﾞﾝﾊﾟｰを補修する場合、ＰＰ素地が露出している箇所はｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲﾏｰｴｺ（※）を塗装し、ﾌﾟﾗｻﾌ類は各種PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様とする◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う。（推奨LS③）※ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌはｸﾞﾚｰを塗装

ﾌﾟﾗｻﾌ部
旧塗膜全体
ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部◆ P800～1000ﾍﾟｰﾊﾟｰを用いてﾌﾟﾗｻﾌ部を研磨する。
◆ ｱﾌﾞﾗﾛﾝP2000でﾎﾞｶｼ際やｸﾘﾔｰ塗装部、

P800～1000
P2000
P4000

※ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌを塗装する場合はﾋﾟｭｱWSﾊﾞﾝﾊﾟｰﾌﾟﾗｲﾏｰを塗装

ｱﾌﾞﾗﾛﾝP4000でｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部を研磨する。

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽ
ｵﾌNEWの順に脱脂する。

重量比
10050
重量比
100100
重量比
10050
重量比
100100◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰは、脱脂作業

溶剤系脱脂剤
水系脱脂剤

調合◆第1ﾍﾞｰｽ（色決め）
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ◆第1ﾍﾞｰｽ（ﾎﾞｶｼ）
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ◆第2ﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ｶﾗｰｸﾘﾔｰ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ◆ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ
AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

34

調色品をよく撹拌してから左記比率で調合し、十分に撹拌を行う。

第1ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第1ﾍﾞｰｽ 色決め塗装（色決め）
塗装回数 3～4回
5
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ 30～40%隠蔽
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ ～100%隠蔽
最後にｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄを行う◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ 2回目は1回目よりも外側へ塗装する。
（3回目以降は同様）※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。

第1ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第1ﾍﾞｰｽ ﾎﾞｶｼ塗装（ﾎﾞｶｼ）
塗装回数 1～2回
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
2回目以降ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ 補修部からﾎﾞｶｼ際に向かって塗り広げる。
2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。
◆※ 必要に応じてﾎﾞｶｼ際に散ったﾐｽﾄを6

ﾀｯｸｸﾛｽで除去する。この時はｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰは使用しないこと。
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
723℃×15分以上

8ｱﾝﾀﾞｰｺｰﾄ
塗装

ﾎﾞｶｼ際部にｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装

第2ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第2ﾍﾞｰｽ 色決め～ﾎﾞｶｼ塗装
塗装回数 3～4回
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
20～30%着色
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ～100%着色◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
ｶﾞﾝｽﾋﾟｰﾄﾞを速めにし、通常よりもﾊﾟﾀｰﾝ◆
重ねを多く塗装する。
◆ 2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。
（3回目以降は同様）◆ 色の濃さを塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
※ ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰが乾いている時は追加で塗装すること。
※ 塗り重ねにより色相が変化し易い塗色のため、色相に注意して塗装すること。

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×15分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならないよう十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞをとる。

ｸﾘﾔｰ塗装推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ◆ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ◆ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ
ｾﾙﾌﾘｽﾄｱﾘﾝｸﾞｺｰﾄ対応車種推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺPlus※ 調合は各ｸﾘﾔｰの仕様による。
※ 極端な一度の厚塗りは避けること。

910

11

ｸﾘﾔｰ塗装各種ｸﾘﾔｰの塗装仕様書参照
ﾊﾞﾝﾊﾟｰへの塗装は各ﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様に準ずる
乾燥
12

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
強制乾燥◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ◆ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺPlus◆ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

スプレーガン設定

SATA jet 5500B 1.2W

23℃×10～20分
60℃×13分以上
60℃×13分以上
60℃×30分以上
60℃×20分以上
60℃×60分以上◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKAﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ。

13◆ 第1ﾍﾞｰｽ 色決め塗装
口径(重力式)
ｴｱｰ圧
1.2mm
0.1-0.12MPa

吐出量1・1/2回転開き

ｶﾞﾝ距離
15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5◆ 第1ﾍﾞｰｽ ﾎﾞｶｼ塗装
口径(重力式)
ｴｱｰ圧
1.2mm
0.08MPa

吐出量
1・1/2回転開き

ｶﾞﾝ距離20cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5◆ 第2ﾍﾞｰｽ 色決め～ﾎﾞｶｼ塗装
口径(重力式)
ｴｱｰ圧
1.2mm
0.14-0.15MPa

吐出量1・3/4-2回転開き

ｶﾞﾝ距離
15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね5/6